dans le creuset. Presque jusqu'uu uîomcnt où elle arrive vis-n- 

 A'is delà luyèredu fourneau, elle se trouve précisément diinsle 

 même cas que si elle étoit chauffée dans une cornue ; car, l'oxi- 

 pène de l'air qui sort de la tuyère se portant sur le carbone . 

 l'air se trouve bientôt changé en un mélange d'acide carbo- 

 nique, d'oxide de carbone et d'azote, qui ne peut exercer au- 

 cune action comburente sur le fer: conséquemment, la réduc- 

 îion de l'oxide de fer, et, suivant M.Berzélius, celle d'un peu de 

 silice, doivent avoir lieu comme dans un appareil clos. Lorsque 

 la matière arrive devant la tuyère, elle présente un mélange 

 de laitier et de fer, dont une partie est à l'état de carbure et 

 d'oxide Jioir. Ces matières, ne restant qu'un instant exposées au 

 vent du soufflet, ne peuvent guère éprouver l'action de l'oxi- 

 gène, d'autant plus qu'il y a toujours un grand excès de char- 

 bon ; alors elles se déposent dans le creuset; le laitier /i) , 

 plus léger que le fer réduit, le surnage pour la plus grande 

 parlie ! cependant le fer en relient toujours une portion. 



Quand les mines de fer, outre la silice , l'alumine , la chaux , 

 contiennnent de la magnésie, de l'oxidede manganèse, desacides 

 phosphorique et chromique, ainsi que cela a lieu le plus sou- 

 vent dans les mines terreuses, suivant l'observation de M.Vau- 

 quelin, ou trouve dans la fonte une certaine quantité de ces 

 matières à l'état de laitier, ainsi que du phosphore, et proba- 

 blement du manganèse et du chrome, qui ont été désoxigénés 

 en même temps que le fer. 



C'est la présence de ces matières dans le fer qui lui donne 

 la propriété de casser, soit à chaud , soit à froid, La conversion 

 delà fonte en fer malléable, ou Vaffmage.a doncpour but d'eu 

 isoler ce métal. Mais, avant de parler de l'affinage, nous 

 exposerons les observations chimiques auxquelles la fonte a 

 donné lieu. 



On a distingué les fontes enfantes Hanches , enfantes noires , 

 en fautes grises, et enfantes traitées. 



Fontes blanches. 



Les fontes blanches peuvent avoir trois origines : ou elles 



CO Formé de silice, d'alumine, de cliaux et d'une eertaine quantité 

 d'oïide de fer. 



